• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

常用泥浆测试仪器使用方法-六速旋转粘度计

常用泥浆测试仪器使用方法-六速旋转粘度计

2023-10-26

钻井液的粘度有哪两类? 

答∶钻井液的粘度分为塑性粘度和表观粘度(也称为有效粘度、视粘度)。
什么是塑性粘度? 

答∶塑性粘度是指钻井液在层流时,钻井液中的固体颗粒与固体颗粒之间、固体颗粒与液体分子之间、液体分子与液体分子之间内摩擦力(剪切力)的总和,符号PV,常用单位是mPa·s(或)cP。
什么是钻井液的表观粘度和漏斗粘度? 

答∶钻井液的表观粘度就是钻井液内所有颗粒的内摩擦力的总和。用漏斗粘度计测得的漏斗黏度就是一种表观粘度。表观粘度也可以用旋转粘度计测得,单位是mPa·s。 漏斗粘度是指一定量的钻井液从规定的漏斗粘度计中流出所需的时间,用马氏(或范式)漏斗测定,用FV表示,单位是s。

仪器:ZNN-D6型六速旋转粘度计

作用:泥浆表观粘度、塑性粘度、切力的测定 

使用方法:

  1. 高速搅拌机将样品搅拌 1 分钟,将其倒入旋转粘度计液杯中至刻度线,使样品液面与筒上端面平齐。 

  2. 打开选装粘度计电源开关,使其以 600r/min 的转速转动,等刻度盘达 到稳定值,记下转速 600r/min 时的读数。 

  3. 将转速换至 300r/min 转动并等待刻度盘达到稳定值,记下转速为 300r/min 时的读数。 

  4. 计算:pv=φ600-φ300 塑性粘度 AV=1/2φ600 表观粘度      YP=2φ300-φ600 动切力


0
网站地图XML